C R Y 



5*6 C R Y 



ne différent du cryflaL de roche ordinaire que par la 

 couleur qui leur eft purement accidentelle. 



On peut auffi colorer le cryftal de roche par art : 

 en voici le procédé, fuivant Néri. On prend d'orpi- 

 ment ck d'arfenic blanc de" chacun deux onces , d'an- 

 timoine crud & de fel ammoniac de chacun une on- 

 ce ; on pulvérife ces matières , on les mêle bien exac- 

 tement, & on les met dans un creufet afîez grand ; 

 on place par-deffus ce mélange des morceaux de cry- 

 ftal de roche ; on couvre le creufet d'un autre creulet 

 renverfé , au fond duquel eft une petite ouverture 

 pour laiffer paffage à la fumée qui eft dangereufe ; 

 on les lutte avec foin ; enfuite on place le creufet qui 

 contient les matières dans un fourneau au milieu des 

 charbons ; on laiffe le feu s'allumer peu-à-peu ; & 

 quand il fera une fois allumé , on le laiffera continuer 

 jufqu'à ce qu'il s'éteigne de lui - même : on laiffera 

 refroidir le tout ; pour lors on retirera du creufet les 

 morceaux de cryftal qui feront de différentes cou- 

 leurs , de topafe , de rubis , de chryfolite , &c. mais 

 Kunckél prétend avec raifon que cette couleur ne 

 pénètre point le cryftal, & ne s'y attache que fuper- 

 ficiellement. Voye^ Part de la Verrerie de Neri, page 



'■ Les propriétés du. cryftal de roche font les mêmes 

 que celles de toutes les pierres qu'on nomme vitrifia- 

 £/e5,c'eft-à-dire de donner des étincelles lorfqu'on les 

 frappe avec un briquet d'acier , & d'entrer en fufion 

 lorsqu'on y mêle une certaine quantité d'alkali fixe : 

 on s'en eft quelquefois fervi pour imiter les pierres 

 précieufes ; pour lors on y joint deux ou trois parties 

 de plomb pour en faciliter la fufion , avec quelque 

 fubftance métallique propre à donner au mélange la 

 couleur qu'on demande. 



Beccher prétend avoir connu un diffolvant, au 

 moyen duquel il réduifoit le cryjlal en une maffe gé- 

 latineufe tranfparente , propre à recevoir toutes for- 

 tes de formes comme la cire. Voye^ Becheri, Phyftca 

 ftubterranea , pag. 65. Il y a encore des gens qui ont 

 prétendu avoir le fecret de faire avec le cryftal une 

 liqueur, dont une partie jointe avec deux parties 

 cl'eau commune , avoit la propriété de la changer 

 au bout d'un certain tems en une véritable pierre. 

 L'art de la Verrerie nous fournit les moyens d'imi- 

 ter par art le cryftal de roche ; on pourra les voir dans 

 l'article fuivant. Voye{ Crystal factice» 



Il s'eft trouvé des médecins ou plutôt des charla- 

 tans-, qui ont attribué des vertus merveilieufes au 

 cryftal de roche dans certaines maladies ; ils en re- 

 commandoient l'ufage interne, prétendant qu'il étoit 

 propre à guérir les obftructions , la pierre , &c. & 

 que réduit en poudre , il faifoit les mêmes fonctions 

 qu'une terre abfoibante. Cette prétention eft fi ab~ 

 furde , que nous ne nous arrêterons point à la réfu- 

 ter : nous nous contenterons de remarquer que le 

 cryftal de roche ne peut pas faire plus de bien en Mé- 

 decine , que des caillous ou du verre piles. Nous 

 nous difpenferons donc de parler, des préparations 

 puériles du cryftal de roche , que l'on rencontre dans 

 quelques auteurs. (— ) 



Crystal factice , (Chimie.) Pour faire un 

 beau cryftal, qui n'eft proprement qu'un beau verre 

 blanc , il elî important de commencer par bien pu- 

 rifier la potaffe qu'on veut y faire entrer ; ce qui fe 

 fait en la diffolvant dans de l'eau bien claire , en 

 laiffant tomber au fond du yafe , où l'on fait diffou-, 

 dre ce fel , toutes les faletés qui peuvent s'y trouver : 

 on décante enfuite l'eau , on la filtre , on la met en- 

 fuite évaporer à liccité , on caffe en morceaux le fel 

 qui refte , & on le fait calciner doucement ; on le 

 diffout de nouveau dans de l'eau, & on la filtre de 

 nouveau ; plus on réitère ces opérations , plus le 

 ■cryftal qu'on veut faire fera blanc & clair ; mais lorf- 



qu'on veut donner une couleur au cryjlal, une feti-Iô 

 purification fiiffira. 



L'on prend enfuite des caillous (les meilleurs font 

 les pierres à fufil noires) , on les fait rougir au four- 

 neau , & lorfqu'elles font bien rouges , on les éteint 

 dans l'eau froide : cette opération les rend plus ten- 

 dres & plus friables ; on la fait donc à plufieurs re- 

 piïfes , après quoi on les réduit en une poudre im- 

 palpable dans un mortier de marbre ; car ceux qui 

 font de métaux ne valent rien pour cet ufage , parce 

 qu'il fe détache toujours quelques particules métal- 

 liques qui contribuent à ternir l'éclat tk la blancheur 

 du cryftal. Par la même raifon , le pilon doit être de 

 bois. Lorfque les caillous calcinés font réduits en 

 une poudre bien fine , & nettoyés de toute faleté par 

 de fréquentes lotions , on met cette poudre fécher , 

 en obfervant de la ranger à l'abri de toute ordure. 



Les chofes ainfi difpofées , on prend 60 livres de 

 ces caillous en poudre , & 46 livres de fel alkali fixe 

 purifié comme il a été dit ci-deffus ; on les mêle en- 

 semble bien exactement fur une table de marbre , & 

 on les met en fufion dans un creufet ou pot placé ait 

 fourneau de verrerie : plus le mélange y relie, plus 

 le cryftal devient beau ; cependant en général quatre 

 jours fufftfent , pourvu que le feu foit violent ; & au 

 bout de ce tems, le cryftal eft en état d'être travaillé. 



Outre cette méthode qui eft. de Neri , dans fon art 

 de la Verrerie, le célèbre Kunckel en donne quelques 

 autres dans fon commentaire fur le même ouvrage ; 

 on a cru les devoir joindre ici. Voici la première. 



Prenez du fable blanc très-fin & bien purifié, ou, 

 ce qui vaut encore mieux , de caillous préparés com- 

 me on l'a dit ci-deffus ,150 livres ; de potaffe bien 

 purifiée , 100 livres ; de craie , 20 livres ; de bonne 

 maganefe , 5 onces : on mêle exactement ces matiè- 

 res, on les laiffe long -tems en fufion ; on aura par- 

 ce moyen-un cryftal très -beau. Si les ma-tieres dont 

 on s'efl: fervi ont été bien purifiées , le cryftal fera 

 toujours fort blanc & tranfparent. On peut s'en fer- 

 vir pour contrefaire toutes fortes de pierres précieu- 

 fes tranfparentes , en y portant les matières coloran- 

 tes propres à chaque pierre précieufe qu'on veut 

 imiter. 



Si on veut préparer un cryftal propre à contrefaire 

 les pierres précieufes non tranfparentes, telles que 

 les turquoifes , les agates , les jafpes , &c. voici la 

 méthode que Kunckel indique. 



On prendra 60 livres de fable ou de caillous, blancs 

 pulvérifes & préparés comme nous avons dit , 40 li- 

 vres de potaffe, 10 livres d'os ou de corne de cerf 

 calcinée ; on aura foin de bien mêler ces différentes 

 matières , qu'on mettra en fufion : ce cryftal au for- 

 tir du fourneau eft clair & tranfparent ; mais lorf- 

 qu'on l'a travaillé , fi on le remet au feu , il devient 

 opale ou d'un blanc de lait, à proportion.du plus ou 

 du moins de corne de cerf ou d'os calcinés qu'on y 

 aura fait entrer , & fuivant qu'on le remet au feii 

 plus ou moins fouvent. 



Voici une autre manière qui eft plus couteufe ^ 

 mais qui fournit un cryjlal encore plus beau^ : c'eft 

 de prendre de caillons blancs ou de pierres, à fufii 

 calcinés & préparés , 130 livres; de falpetre purifié 

 & pulvérifé , 70 livres ; de borax , 1 idivres ; tartre 

 purifié , 1 z livres ; d'arfenic, 5 livres ; d'os ou de cor- 

 ne de cerf, 1 5 livres plus ou moins à volonté : c'eft- 

 à-dire que fi on ne veut qu'une couleur opale, 1 2 liv, 

 fuffiront ; fi on veut le cryftal d'un blanc d'ivoire ou 

 de lait , on peut y en faire entrer davantage ; c'eft à 

 chacun à en faire l'épreuve en petit. Cette dernière 

 manière eft la meilleure pour contrefaire toutes foi% 

 tes de pierres précieufes non -tranfparentes : ces dif r 

 férentes recettes font, tirées de Y art de Verrerie de 

 Neri , Merret , &C Kunckel , fiffl ' 00. &ftuiv. & pag. 

 t4$ % de la traduction françoije.Voyei r à l' article Vek- 



